190 Achtzehnter Absclinitt. Fasern. 



Den gebleichten Fasern gegenüber sind die chemischen Heagentien 

 fast durchaus ohne Bedeutung, da sie eben nur die Reaction der reinen 

 Cellulose liefern. Bei sonst gleichen Eigenschaften ist eine Faser desto 

 besser, je weniger sie durch Anilinsulfat oder durch Phloroglucin + Salz- 

 säure gefärbt, je rascher sie durch Kupferoxydammoniak in Lösung ge- 

 bracht wird; sie ist besser, wenn sie durch Jod und Schwefelsäure ge- 

 bläut wird, als wenn sie, mit diesen Reagentien behandelt, eine grüne, 

 braune oder gelbe Farbe annimmt. 



a) Specifische Doppeilbrechung. 



Zu einer systematischen Unterscheidung der Pilanzenfasern kann 

 deren specifische Doppelbrechung nicht herangezogen werden, wohl aber 

 leistet sie in der Charakteristik mancher Fasern gute Dienste und kann 

 auch als Hilfsmittel benutzt werden, um zwischen bestimmten Fasern zu 

 unterscheiden, z. B. zwischen Baumwolle und Flachs, Flachs und Ramie, 

 Hanf oder Flachs und Jute, Sansevierafaser und Pite, brasilianischer und 

 afrikanischer Piassave. 



Hier folgt eine Zusammenstellung der speciiischen Doppelbrechung 

 der wichtigsten Pilanzenfasern ') und einiger anderen von charakteristi- 

 schem Verhalten nach den von Remec'-) angestellten Beobachtungen: 



I. Normale Additions- und Subtraclionsfarbe (die optische Hauptachse 

 fällt mit der Längsrichtung der Faser zusammen). 



a) Polarisationsfarbe bis Weiss L Baumwollenfaser, Ramiefaser, 

 ferner Fasern von Yucca gloriosa, Scmseviera xeylanico, Aloe 

 IJerfoliata, Aclansonia digifata, BromeUa sp. 



b) bis Gelb I. Afrikanische Piassave, Manilahanf, Pite, Cordia 

 lütifoUa. 



c) bis Roth I oder hidigo H: Jute, Esparlo, Ureno simtatn. 

 Abelmoschus te ti •apli yllos . 



dj bis Grün H. Lein, Hanf, ferner die Bastfasern von Ccdotropis 



gigantea^ Crotrdnria juncea ^ Bauhiuia racemosa^ Pandanus 



odoraiissimiis. 



Tl. Umkehrung der Additions- und Subtractionsfarbe (die optische 



Hauptachse steht senkrecht auf der Längsrichtung der Faser), 



Cocosfaser, brasilianische Piassave [Affalea fumfera)^ Tillandsia- 



faser. 



1) Es wurden stets die isolirten Zellen der betreffenden Faser gcpriilt und 

 die Polarisationsfarbe am mittloTcn Theile der Längsansicht der Faser ermittelt (vgl. 

 oben p. 177). 



2) S. oben p. 176 ff. 



